480 



und nachher mit Salzsaure behandelt giebt dieselbe Substanz. — 

 Werden 2 Aeq. Zinkoxyd, 1 Aeq. Phosphorsäure und 7 Aeq. Kohle 

 in einer Thonrelorle slaiker Glüldiilze ausgesetzt, so entwickelt sich 

 sellistenlzündliches, phospliorhalliges Kohlenoxydgas, in den Hals der 

 Relorle suhlimirt ein sprödes, graues Pliosphorzink, das in Salzsäure 

 unler Entwicklung eines nicht selbslenlzimdhclien Phosphorwassersloir- 

 gases auflöslich ist. Es besieht aus Zu^P. Zinkoxyd in einem Strom 

 von Phosphorwassersloflgas geglüht, gieht ein grausclnvarzes, pulveriges 

 Pliosphorzink, das in Salzsäure unlöslich ist Wird Zinkoxyd in Plios- 

 phordampf geglüht, so entsteht eine schwarze, sehr kryslalliniscbe Masse, 

 gemengt mit rotliem Phospliorzink. Salzsäure entwickelt daraus seihst 

 entzündliches Phosphorwasserstoügas und es bleiht ein krystallinisches 

 Pliosphorzink ungelöst, l'hosphorwassersloirgas in eine Lösung von 

 essigsaurem Zinkoxyd geleitet ist ohne Wirkung; ehenso Phosphor in 

 der Lösung dieses Salzes oder in einer Lösung von Zinkoxyd in Na- 

 tronlauge geschmolzen. P h o s p h or-Z i n k- K u p f er. Messing mit was. 

 seri'reier Pliosphorsäure und Kohlenpulver unler einer Boraxdecke ge- 

 schmolzen giebt einen spröden Regulus von liläulich-weisser Farbe und 

 blättrig krystallinischem Bruch lÜ^Cu'^Pj-f-Zn^P. (Annalen der Chem. 

 u. Pharm. Bd. C. p. 99J D v. S. 



F. Wo hl er und H. St. Ciaire Deville, über das Bor. 

 — Verf. hahen das krystallisirte Bor in verschiedenen Varietäten dar- 

 geslellt, die mit verschiedenen Farben, von der dunkelgranatro. 

 Ihen durchsicbligen bis zur honiggelhen fast farblosen, verschiedene 

 Zusammensetzung, aber wie es scheint gleiche Kryslallform verbin- 

 den. Die Grundfoim, an einem wohl ausgebildeten Krystall gemessen, 

 ist die des quadratischen Prismas. Die Härte ändert sich in den Va- 

 rietäten, bleiht jedoi'h stets höher, als die des Korunds. Die Verf. 

 unterscheiden hiernach besonders drei Varietäten. I. Das schwarze, 

 fast undurchsichtige, mit Diamanlglanz, greift Diamant an, ist aber 

 nicht vollständig so hart als letzlerer, enisleht wenn man bei sei- 

 ner Dar-^tellung die Borsäure und das Aluminuim nur kürzere Zeit bei 

 niedrigerer Temperatur in Berührung lässt, enthält 2,4 pCt. Kohlenstoff 

 97,6 pCt. Bor. 11. Das Bor in Form farbloser, durchsichtiger an einan- 

 der gereihter Prismen, in höchstem firade diamantglänzend, aber mit 

 geringerer Härte als die vorige Varietät. Diese Varielät entsteht, 

 wenn man Borsäure mit einem Ueberschuss von Aluminium lange im 

 Kohlenliegel stark erhitzt. Die Zusammensetzung ist 4,2 pCt. Koh- 

 lenstod", G,7 pCt Aluminium, 89,1 pCt. Bor. 111. Die härteste Varie- 

 lät erhält man, wenn man wiederholt Borsäure auf Aluminium bei 

 einer so hohen Temperatur einwirken lässt, dass die Borsäure rasch 

 verdampft. Das auf diese Art dargeslellle Bor lässt sich nicht ganz 

 von Thonerde befreien. Es besteht aus kleinen Krystallen, welche 

 die Härte des besten Diamanipiilvers haben. Schliesslich knüpfen die 

 Verfasser an diese Beohachüingen noch einige Belrachlungen über 

 das Vermögen einiger Körper bei der Kryslallisalion anderen, die 



